## JUTEKS - JURNAL TEKNIK SIPIL
Vol. VIII No. I, Halaman: 43 - 49 April 2023

## PENGARUH PENAMBAHAN ABU AMPAS TEBU TERHADAP KUAT
TEKAN BETON K-250
Amiwarti 1 , Reffanda Kurniawan 2 , Taufik Muda 3
1 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang Jl. Jendral A. Yani Lr. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang.
* E-mail: amiwartiishak@gmail.com

## Abstrak
Ampas  tebu  seringkali  digunakan  untuk  bahan  campuran  sebagai  pupuk  tanaman,  tapi pemakaiannya  jauh  kurang  jika  dibandingkan  terhadap  hasil  dari  limbahnya,  adapun    abu  ampas tebu  yang  berasal  dari  daerah  Palem  Raya,  Ogan  ilir  merupakan  limbah  dari  ampas  tebu  dengan jenis  varietas  tebu  yang  telah  melewati  proses  pembakaran  dan  mengandung  silika.  Tujuan  dari penelitian  abu  ampas  tebu  adalah  untuk  tambahan  sebagai  bahan  pengganti    semen  dengan beberapa  presentase  yaitu  0%,  3%,  5%  dan  7%,  agar  bisa  mengetahui  pengaruh  abu  ampas  tebu terhadap kuat tekan beton K-250. Benda uji berupa kubus beton dengan panjang 15 cm, lebar 15 cm dan  tinggi  15  cm,  pengujian  dilakukan  pada  saat  beton  berumur  28  hari.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa slump beton normal adalah 9 dan slump beton campuran adalah 11. Pada hasil uji  kuat  tekan  beton  campuran  abu  ampas  tebu  mengalami  penurunan  dibandingkan  dengan  kuat tekan beton normal nilai beton normal yaitu 252,37 Kg/cm 2 , beton campuran abu ampas tebu 3% = 234,91 Kg/cm 2 , beton campuran abu ampas tebu 5% = 157,53 Kg/cm 2 , beton campuran abu ampas tebu  7%  =  156,69  Kg/cm 2 .  Dari  hasil  penelitian  menggunakan  abu  ampas  tebu  sebagai  bahan tambahan ternyata masih kurang optimal.
Kata kunci : abu ampas tebu, penambahan, kuat tekan, beton

## PENDAHULUAN
Beton  atau concrete adalah  campuran semen portland atau  semen  hidrolik  lainnya, agregat  halus,  agregat  kasar  dan  air  dengan atau  tanpa  campuran  atau  bahan  tambahan. seiring bertambahnya usia beton akan semakin  mengeras  setelah  itu  mencapai kekuatan  rencana  pada  usia  28  hari,  (SNI- 2847-2019).
Menurut  Mulyono,  T.  (  dalam  Amiwarti, A.  &  Mahipal,  M.,  2019),  menyatakan  bahwa adonan  dari  semen  hidrolis,.  Beton  memiiki banyak  hal  yang  mempengaruhinya  yaitu  nilai agregat halus dan kasar kemudian air dengan atau  tanpa  bahan  tambahan  atau additive yang  fungsinya  sebagai  pengubah  sifat-sifat tertentu  yang  dimiliki  oleh  beton  itu  apabila diinginkan  disebut  dengan  beton.  Beton memiliki  banyak  hal  yang  mempengaruhinya yaitu  nilai  banding  campuran,  kualitas  dari bahan penyusun, langkah pada saat pengecoran,  tahap finishing ,  kondisi  suhu ruangan dan proses perawatan beton. Banyak beton  yang  digunakan  oleh  ahli  struktur  untuk dipakai  sebagai  komponen  bangunan,  sebab keunggulan  yang  dimilikinya.  Dalam  kondisi
perkerasan,  beton  menyerupai  batuan  karang dengan  perkuatan  yang  tinggi.  Beton  tidak hanya  tahan  terhadap  api,  tetapi  juga  tahan terhadap karat.
Jenis bangunan seperti gedung, jembatan,  bendungan  dan  lainnya  seringkali kita  lihat  yang  mana  beton  telah  menjadi bagian  yang  terpenting  dalam  setiap  proses pembuatan  bangunan  tersebut.  Oleh  karena itu,  beton  harus  memiliki  karakter  yang  kuat untuk menahan berbagai jenis beban. Faktor – faktor yang dapat berpengaruh pada kekuatan beton  yaitu  komponen  penyusun  beton tersebut,  jenis  material  yang  digunakan, kemudian  proses  pada  saat  perawatan  ketika beton sudah berusia cukup lama. Kemampuan dari  beton  untuk  dapat  menahan  besarnya beban  gaya  yang  bekerja  pada  beton  per satuan  luas  disebut  kuat  tekan  beton.  Kuat tekan beton ini dapat dipengaruhi oleh berapa banyaknya  pemakaian  agregat  kasar,  agregat halus,  semen  dan  juga  air.  Berlebihan penggunaan  air  dapat  mempercepat  proses kimia tapi dapat mengurangi dari perkuatan.
Menurut    Setiawan,    A.    (dalam Purwanto,    H.  &    Wardani,  U.C.,  2020), menyatakan terdapat kelebihan dan
kekurangan  dalam  menggunakan  material beton  sebagai  berikut:  (1)  Kelebihan  dalam menggunakan  beton  antara  lain  mempunyai kuat  tekan  yang  tinggi,  tahan  terhadap  api dibanding  bahan  baja,  dapat  membentuk struktur  yang  kuat  dan  kaku,  mempunyai  usia ketahanan  yang  lama  dengan  anggaran perawatan  yang  minimum,  fleksibel  dicetak untuk  berbagai  penampang,  dapat  dikerjakan dengan  tenaga  kerja  kemahiran  yang  tidak terlalu tinggi. (2) Kekurangan dalam menggunakan  beton  antara  lain  mempunyai kekuatan  tarikan  yang  rendah,  agar  bisa menjadi  elemen  struktur  material  komponen beton harus digabungkan, dicetak dan dimemerlukan perawatan guna mendapat kuat tekannya,  anggaran  yang  digunakan  cukup tinggi,  rentan  retak  pada  beton  akibat  dari penyusutsan  dan  beban  yang  diterima,  mutu dari  beton  sangat  dipengarui  dari  proses pencampuran  material  atau  proses  pencetak beton pada saat dilakukan.
Menurut  Hani,  S.  &  Rini.  (2018), menyatakan suatu material dengan menambahkan  ke  dalam  campuran  beton pada langkah awal mula ketika beton itu masih segar  disebut  dengan  bahan  tambah  atau concrete edmixture . Bahan tambah ini memiliki wujud  bisa  kimiawi  atau  juga  mineral. Sebagian  besar  tujuan  ditambahnya  bahan tambah pada beton guna memperoleh karakter beton yang diinginkan, sesuai keinginan atau keperluan.
Sekarang  ini,  mampu  menciptakan berbagai  macam  inovasi –  inovasi  baru  dari dalam  rangkaian  riset  &  penelitian,  serta  tidak menutup  kemungkinan  tentang  bahan  tambah campuran beton dengan mengharapkan menambah  kekuatan  beton  itu sendiri  dan  hal ini  memiliki  tujuan  agar  menciptakan  sebuah struktur  bangunan  yang  kuat,  awet,  serta ramah lingkungan.
Sebagai  salah  satu  jenis  tanaman  yang hanya  dapat  tumbuh  subur  pada  kawasan iklim  tropis  khususnya  seperti  di  Indonesia, tebu  juga  digunakan  sebagai  bahan  utama untuk  produksi  gula.  Jika  dilihat  kembali, diketahui  tebu  menghasilkan  limbah  ampas tebu, Ampas tebu atau baggase adalah limbah organik dari hasil banyaknya pengolahan tebu dari  industri  tebu  yang  ada  di  Indonesia. Ampas  tebu  memiliki  serat,  yang  mana  serat ini mempunyai nilai ekonomis, mudah didapat, murah,  tidak  berbahaya  bagi  kesehatan  serta
mudah  terurai  secara  alami.  Ampas  tebu masing kurang efisien dalam pemanfaatannya dalam industri pengolahan tebu yang ada yaitu dijadikan  gula  dan  berbagai  jenis  minuman lainnya.  Jumlah  limbah  ampas  tebu  yang dihasilkan  rata –  rata  mencapai  90%  dari setiapkali  tebu  itu  diolah.  (Yudo,  H.  dan Jatmiko,  S.,  2008).  Ampas  tebu  seringkali digunakan  untuk  bahan  campuran  sebagai pupuk  tanaman,  tapi  pemakaiannya  jauh kurang  jika  dibandingkan  terhadap  hasil  dari limbahnya.  Namun,  dapat  ditinjau  kembali limbah  organik  dari  ampas  tebu  mempunyai kandungan  silika  reaktif  yang  mana  itu diharapkan  bisa  meningkatkan  kekuatan  dari beton.
Hasil  dari  pengujian  porositas  untuk penelitan  beton,  abu  ampas  tebu  dinyatakan mempunyai  kandungan  bahan  silika,  Adapun abu ampas tebu terkandung didalamnya SiO 2 , Al 2 O 3 ,    Fe 2 O 3 ,  CaO,  K 2 O,  Na 2 O,  MgO  dan P 2 O 5 yang  mana  bisa  dipakai  sebagai  bahan substitusi  semen  serta  dapat  berpengaruh meningkatkan  dari  kuat  tekan  beton  sebab setiap  butiran  yang  dimiliki  sangat  kecil  dan dapat  untuk  mengisi  setiap  rongga  yang  ada pada beton. (Setiawan, Dkk. 2016).

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan yaitu pembuatan beton campuran berdasarkan SNI- 7656  2012  kumudian  menambahkan  limbah abu ampas tebu dari dari volume kubus beton adapun  jenis  tebu  yang  digunakan  yaitu  tebu hijau  atau  varietas  tebu  dari  perkebunan  lokal daerah  Palem  Raya, Ogan  Ilir  yang  kemudian diolah  dengan  cara  bersihkan  dari  kotoran yang menempel kemudian dikeringkan dengan metode  dijemur  dibawah  sinar  matahari supaya  nanti  ampas  tebu  di  potong  dan diperhalus agar mudah untuk dilakukan proses pembakaran  dan  didapatkan  abunya,  Setelah menjadi  abu  inilah  ampas  tebu  dapat digunakan  sebagai  campuran  beton  sesuai kebutuhan.
Rencana  mutu  beton  pada  penelitian  ini yaitu  mutu  beton  K-250  dengan  melakukan pengujian pada semua bahan yang digunakan.
Penelitian  ini  dibuat  dengan  benda  uji atau  sampel  dari  Laboratorium CV.  Global Enggineering , sukarami, kota Palembang yang meliputi  pemeriksaan  material,  pembuatan benda  uji,  slump  test  dan  pengujian  kuat tekan.  Sebelum  dimulai  penelitian,  dilakukan
Amiwarti 1 , Reffanda Kurniawan 2 , Taufik Muda 3 45
Tabel 1. Komposisi campuran beton untuk kubus ukuran 15x15x15 cm
Tabel 2. Komposisi beton campuran abu ampas tebu untuk 3 kubus
tahan  persiapan  dari  alat  dan  bahan, kemudian  dilanjutkan  dengan  uji  pemeriksaan bahan  material.  Pemeriksaan  bahan  material diantaranya yaitu:
(1) Analisa saringan agregat (2) Kadar lumpur (3) Berat isi
(4) Berat jenis
(5) Kadar air
(6) Abrasi agregat kasar
Adapun  kebutuhan  pembuatan  benda uji yaitu:
(1) Umur beton 28 hari
(2) Variasi  persentase  beton  0%,  3%,  5%  dan 7%
(3) Banyaknya  benda  uji  yaitu  3  buah  dari masing –  masing  variasi  persentase, sehingga totalnya ada 12 benda uji.
(4) Menggunakan cetakan kubus beton berukuran 15x15x15cm . Pada  penelitian  ini,  semen portland dari  PT.  Semen  Baturaja,  Agregat  kasar  dari Merak, Banten dan agregat halus dari Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, air dari PDAM Tirta Musi, serta bahan tambah  limbah ampas tebu dengan jenis varietas tebu didapat dari daerah Palem Raya, Ogan Ilir.
Pada  penelitian  ini  digunakan  benda uji beton berbentuk kubus berukuran 15x15x15cm  dan  ditambahkan  abu  ampas tebu dengan variasi persentase yang direncanakan  yaitu  0%,  3%,  5%  dan  7%  dari volume kubus beton, alasan kenapa diambilnya  persentase  penambahan  bahan campuran  abu  ampas  tebu  yang  hampir menyerupai  dengan  penelitian  terdahulu  yaitu dengan  pertimbangan  tanpa  penambahan silikafume  sebagai  bahan  aditif  lainnya  pada penelitian  ini,  kemudian  dengan  persentase yang  telah  direncanakan  tersebut  tetap  dapat berpengaruh menaikkan dari kuat tekan beton. Rencana  mutu  beton  yaitu  K-250  dan  setiap variasi  dibuat  3  benda  uji  dengan  menjadikan total  seluruh  benda  uji  yaitu  12,  kemudian waktu Uji kuat tekan dilakukan pada saat umur beton  mencapai  28  hari  setelah  contoh  uji dibuat.
Menurut  SNI  03-1974-1990  (dalam Amiwarti, A. & Mahipal, M., 2019), menyatakan kuat tekan beton merupakan sifat beton  dalam  menerima  gaya  yang  ditahannya maka  jenis  tegangan  yang  dapat  diterima tergantung  pada  rasio  regangan-regangan yang  ada  dalam  beton.  Sebab  karakter material  beton  hanya  memiliki  nilai  kuat  tarik yang  rata –  rata  rendah,  oleh  karena  itu, umumnya cuma diperhitungkan bekerja dengan baik di titik tekan pada penampangnya serta  hubungan  regangannya  yang  muncul karena  dipengaruhi  dari  kekuatan  tekan
berfungsi sebagai dasar untuk perhitungan. Dengan rumus SNI 03-1974-1990:
Kuat tekan beton = 𝐏 𝐀 (kg/cm²) (1)
Keterangan:
P  = beban maksimum (kg)
A  = luas penampang benda uji (cm²)
Dibawah ini adalah komposisi campuran beton  untuk 1 cetakan kubus beton dengan ukuran 15x15x15cm:
Kemudian  dibawah  ini  komposisi  dari beton normal dan beton campuran abu ampas tebu untuk 3 cetakan kubus beton:
Perawatan benda uji, adapun mempunyai  tujuan    supaya  permukaan  dari beton  segar  tetap  basah  sampai  beton diperkirakan  cukup  keras.  Kelembaban  ini dipertahankan agar proses semen cair bekerja merata  dan  sempurna,  perawatan  dilakukan dengan  metode  merendam  benda  uji  dimulai dari waktu 24 jam hingga sesuai dengan waktu yang  diinginkan  yaitu  28  hari  dan  dihindarkan dari sinar matahari secara  langsung.
Kemudian  uji  kekuatan  tekan  beton.
Pengujian  benda  uji  guna  menentukan kuat tekan kubus beton dengan menambahkan abu ampas  tebu  berumur  28  hari.  Pembebanan dilakukan sampai kubus beton remuk ataupun hancur,  setelah  itu  beban  maksimal  yang diserap  oleh  beton  dicatat,  setelah  itu  data tersebut digunakan untuk menentukan tegangan tekan kubus beton.
No Bahan Jumlah 1 Pasir 1,99 kg 2 Batu pecah 3,78 kg 3 Semen 1,28 kg 4 Air 0,69 kg Variasi Bahan Beton Pasir Batu pecah Semen Abu ampas tebu air 0% 5,984kg 11,361kg 3,862kg - 2,07L 3% 5,984kg 11,361kg 3,747kg 0,115kg 2,07L 5% 5,984kg 11,361kg 3,669kg 0,193kg 2,07L 7% 5,984kg 11,361kg 3,592kg 0,270kg 2,07L
Tabel 3. Hasil uji kuat tekan beton normal
Tabel 4. Hasil uji kuat tekan beton campuran abu ampas tebu 3%
Berikut ini adalah hasil uji kuat tekan dari masing – masing variasi persentase beton .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Berdasar pada hasil  dari pemeriksaan bahan  material  untuk  pembuatan  benda  uji didapatlah data dari pasir tanjung raja sebagai berikut:
(1) Modulus  kehalusan  pasir  tanjung  raja adalah  2,474,  gradasi  No.2  dikelompokkan pasir sedang.
(2) Kadar lumpur yaitu sebesar 1,011%
(3) Berat  isi  kondisi  gembur  1,399  Kg/liter, kemudian kondisi padat 1,567 Kg/liter.
(4) Berat jenis curah kering 2,534, kondisi SSD 2,596,  semu  2,702  dan  penyerapan  air 2,454%
(5) Kadar air sebesar 5,14% Dari  hasil  dari  pemeriksaan  bahan material untuk pembuatan benda uji didapatlah data dari batu pecah cilegon sebagai berikut:
(1) Modulus  kehalusan  batu  pecah  cilegon yaitu  3,774,  gradasi  no.56  dikelompokkan 𝟑 𝟖 ⁄ in – 1 in.
(2) Kadar  lumpur  batu  pecah  cilegon  yaitu sebesar 4,87%.
(3) Berat isi kondisi gembur 1,280 Kg/liter, lalu kondisi padat 1,464 Kg/liter.
(4) Berat jenis curah kering 2,280, kondisi SSD 2,346,  semu  2,443  dan  penyerapan  air 2,917%.
(5) Kadar air sebesar 3,766%
(6) Abrasi agregat kasar sebesar 23,87%.
Pada  tabel  3  berdasarkan  dari  hasil  pengujian  kuat  tekan,  beton  normal  mendapatkan  nilai kuat tekan beton paling tinggi pada umur 28 hari yaitu pada kode sampel normal 2 dengan nilai kuat tekan 305,92 kg/cm 2 , sedangkan nilai kuat tekan terendah ada pada kode sampel 3 dengan nilai kuat tekan 194,88 kg/cm 2 . Rata – rata dari kuat tekan beton normal yaitu 252,37 kg/cm 2 .
No Kode Sampel Tanggal Pembuatan Tanggal Pengujian Umur (hari) Berat (kg) Beban (kN) Luas (cm 2 ) Kuat Tekan (kg/cm 2 ) 1 Abu ampas tebu 3% 29-08-2022 26-09-2022 28 8100 445 225 201,68 2 Abu ampas tebu 3% 29-08-2022 26-09-2022 28 8250 575 225 260,60 3 Abu ampas tebu 3% 29-08-2022 26-09-2022 28 8035 535 225 242,47 Rata – rata kuat tekan (kg/cm 2 ) 234,91
Dalam  tabel  4  hasil  dari  pengujian  telah  dilakukan  pada  beton  dengan  bahan  tambah  abu ampas  tebu  3%    menggunakan  3  benda  uji  beton,  maka  didapatkanlah  nilai  kuat  tekan  beton campuran abu ampas tebu 3% pada umur 28 hari yaitu sampel 1 AAT 3%  = 2 01,68 kg/cm²,  sampel 2 AAT  3% = 260,60 kg/cm², sampel 3 AAT 3% = 242,47 kg/cm² serta rata – rata dari kuat tekan abu ampas tebu 3% pada umur 28 hari yaitu 234,91 kg/cm².
No Kode Sampel Tanggal Pembuatan Tanggal Pengujian Umur (hari) Berat (kg) Beban (kN) Luas (cm 2 ) Kuat Tekan (kg/cm 2 ) 1 Normal 1 18-08-2022 15-09-2022 28 8185 570 225 258,33 2 Normal 2 18-08-2022 15-09-2022 28 7995 675 225 305,92 3 Normal 3 18-08-2022 15-09-2022 28 8040 430 225 194,88 Rata – rata kuat tekan (kg/cm 2 ) 252,37
Amiwarti 1 , Reffanda Kurniawan 2 , Taufik Muda 3 47
Tabel 5. Hasil uji kuat tekan beton campuran abu ampas tebu 5%
Tabel 6. Hasil uji kuat tekan beton campuran abu ampas tebu 7%
Tabel 7. Hasil rata – rata kuat tekan beton
Gambar 1. Grafik hasil rata – rata kuat tekan
No Kode Sampel Tanggal Pembuatan Tanggal Pengujian Umur (hari) Berat (kg) Beban (kN) Luas (cm 2 ) Kuat Tekan (kg/cm 2 ) 1 Abu ampas tebu 5% 30-08-2022 27-09-2022 28 7870 305 225 138,23 2 Abu ampas tebu 5% 30-08-2022 27-09-2022 28 7990 340 225 154,09 3 Abu ampas tebu 5% 30-08-2022 27-09-2022 28 8235 400 225 181,28 Rata – rata kuat tekan (kg/cm 2 ) 157,87
Pada  tabel  5  hasil  dari  pengujian  telah  dilakukan  pada  beton  dengan  bahan  tambah  abu ampas  tebu  5%    menggunakan  3  benda  uji  beton,  maka  didapatkanlah  nilai  kuat  tekan  beton campuran abu ampas  tebu 5%  pada  umur 28 hari yaitu sampel 1 AAT 5% = 138,23 kg/cm², sampel 2 AAT 5% = 154,09 kg/cm², sampel 3 AAT 5% = 181,28 kg/cm² serta rata – rata dari kuat tekan abu ampas tebu 5% pada umur 28 hari yaitu 157,87 kg/cm².
Pada  tabel  6  hasil  dari  pengujian  telah  dilakukan  pada  beton  dengan  bahan  tambah  abu ampas  tebu  7%    menggunakan  3  benda  uji  beton,  maka  didapatkanlah  nilai  kuat  tekan  beton campuran abu ampas tebu 7%  pada  umur 28  hari yaitu sampel  1 AAT 7% = 149,56 kg/cm², sampel 2 AAT 7% = 135,96 kg/cm², sampel 3 AAT 7% = 183,55 kg/cm² serta rata – rata dari kuat tekan abu ampas tebu 7% pada umur 28 hari yaitu 156,36 kg/cm². AAT 7% = 149,56 kg/cm², sampel 2 AAT 7% = 135,96 kg/cm², sampel 3 AAT 7% = 183,55 kg/cm² serta rata – rata dari kuat tekan abu ampas tebu 7% pada umur 28 hari yaitu 156,36 kg/cm².
Pada tabel 7 dan gambar 1  kondisi ini menunjukkan  bahwa  nilai  dari  kuat  tekan beton campuran  pada saat sudah  berumur 28
No Kode Sampel Tanggal Pembuatan Tanggal Pengujian Umur (hari) Berat (kg) Beban (kN) Luas (cm 2 ) Kuat Tekan (kg/cm 2 ) 1 Abu ampas tebu 7% 30-08-2022 27-09-2022 28 7935 330 225 149,56 2 Abu ampas tebu 7% 30-08-2022 27-09-2022 28 7920 300 225 135,96 3 Abu ampas tebu 7% 30-08-2022 27-09-2022 28 8040 405 225 183,55 Rata – rata kuat tekan (kg/cm 2 ) 156,36 No Sampel Umur Rata – rata kuat tekan beton (kg/cm 2 ) 1 Beton normal 28 252,37 2 Beton campuran AAT 3% 28 234,91 3 Beton campuran AAT 5% 28 157,87
4 Beton campuranAAT 7% 28 156.36
252.37 234.91 157,87 156,36
Beton Normal Abu Ampas Tebu 3% Abu Ampas Tebu 5% Abu Ampas Tebu 7%
0 50 100 150 200 250 300 Benda Uji Ni lai K ua t T ek an
(K g/c m 2 )
hari  yaitu  semakin  menurun,    itu  ditandai dengan  nilai  dari  kuat  tekan  beton  campuran abu  ampas  tebu  semakin  kecil  dibandingkan dari  beton  normal.  kemudian  penurunan  tidak begitu besar terjadi pada beton campuran abu ampas  tebu  persentase  3%,  lalu  beton campuran abu ampas tebu persentase 5% dan 7%  terjadi  penurunan  begitu  besar,  maka  dari itu  dengan  semakin  ditambahnya  persentase 3%,  5%  dan  7%  abu  ampas  tebu,  kuat  tekan beton menjadi turun.

## Pembahasan
Dari  hasil  analisa  data  yang  telah dilakukan,  maka  didapatkanlah  diantaranya pada  variasi  persentase  beton  campuran  abu ampas  tebu  terjadi  penurunan  yang  signifikan dibandingkan  dengan  beton  normal,  semakin tinggi persentase dari ditambahnya abu ampas tebu  maka  hasil  kuat  tekan  semakin  turun. Adapun  faktor  yang  mengakibatkan  terjadinya hal  ini  terjadi  yaitu  berdasarkan    Rompas, G.P., Dkk. (2013) menyatakan bahwa semakin bertambah    atau  besarnya  subtitusi  abu ampas tebu yang dibutuhkan dapat mengurangi  kekuatan  beton  karena  lebih sedikit air yang digunakan untuk reaksi hidrasi. Kemudian  menurut  Saputra,  E.B.  Dkk.  (2019) menyebutkan  jika  hal  itu  dapat  terjadi disebabkan  beton  yang  ditambah  abu  ampas tebu  mengalami  reaksi  pozzolan  dengan karbon  hidroksida  belum  tercampur  secara sempurna pada umur beton 28 hari, mengakibatkan  hubungannya  pada  kekuatan beton perlu waktu yang lebih lama.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan maka  didapatlah  kesimpulan  bahwa  abu ampas  tebu  tidak  dapat  dijadikan  bahan tambah  sebagai  campuran  beton  untuk menambah  dari  kuat  tekan  beton,  Semakin tinggi penambahan dari abu ampas tebu pada komposisi  pembentuk  beton  maka  semakin rendah  hasil  dari  kuat  tekan  beton  tersebut, derdasarkan  hasil  pengujian,  untuk  bahan tambah abu ampas tebu pada campuran beton mengalami  penurunan  pada  kuat  tekan  beton dibandingkan  dengan  beton  normal  K-250 pada  umur  beton  28  hari.  Hasil  kuat  tekan beton  normal  dan  campuran  dapat  dilihat berikut  ini:  beton  normal  =  252,37  Kg/cm 2 , beton campuran abu ampas tebu 3% = 234,91 Kg/cm 2 ,  beton  campuran  abu  ampas  tebu  5% = 157,53 Kg/cm 2 , beton campuran abu ampas tebu 7% = 156,69 Kg/cm 2 .
Saran
Selama  perawatan  beton  agar  terus diperhatikan,  tujuannya  untuk  menjaga  beton tetap  dalam  suhu  yang  lembab  dan  tidak kekurangan air guna selama proses perkerasan berlangsung, d,ibutuhkan penelitian  lebih  dalam  dan  luas  lagi  tentang ampas  tebu  dengan  bahan  tambah  lainnya agar  nilai  kuat  tekan  beton  menjadi  optimal, diadakan penelitian ulang tentang penambahan  abu  ampas  tebu  seperti  untuk kuat tarik atau kuat lentur.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  semua  pihak  terkait  yang  membantu sehingga terlaksananya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiwarti,  A.  &  Mahipal,  M.  (2019). Analisa Pengaruh  Serbuk  Kaca  dan  Abu Terbang  Sebagai  Bahan  Pengganti Alternatif Terhadap Kuat Tekan Beton. Prodi  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik Universitas PGRI Palembang.
Hani,  S.  &  Rini.  (2018). Pengaruh  Campuran Serat  Pisang  Terhadap  Beton. Jurnal
Pendidikan  Teknik  Bangunan  dan Sipil.
Universitas
Pembinaan
Masyarakat Indonesia .
Purwanto,  H.  &  Wardani,  U.C.  (2020). Pengaruh  Penambahan  Serbuk  Besi Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  Mutu K225 .  Program  Studi  Teknik  Sipil Universitas PGRI Palembang.
Rompas, G.P. Dkk. (2013). Pengaruh Pemanfaatan Abu Ampas Tebu
Sebagai  Substitusi  Parsial  Semen Dalam Campuran Beton Ditinjau Terhadap  Kuat  Tarik  Lentur  dan Modulus  Elastisitas. Jurnal  Sipil  Statik Vol.1  No.2.  Fakultas  Teknik,  Teknik Sipil. Universitas Sam Ratulangi.
Saputra,  E.B.  Dkk.  (2019). Pengaruh  Abu Ampas  Tebu  Terhadap  Kuat  Tekan Beton  Sebagai  Bahan  Tambah  dalam Pembuatan  Beton  Normal. Jurnal Media  Komunikasi  Dunia  Ilmu  Sipil (MoDuluS).  Fakultas  Teknik  Program Studi Teknik Sipil. Universitas Veteran Bangun Nusantara.
Setiawan,  H.,  Dkk..  (2016). A  Simple  Method To  Produce  Silica  Gel  With  High Surface  Area  From    Bagasse  Ash.
Amiwarti 1 , Reffanda Kurniawan 2 , Taufik Muda 3 49
Departement of Chemical Engineering. Sepuluh November Institute
of Technology Surabaya.
SNI  03-1974-1990.  (1990). Metode  Pengujian Kuat Tekan Beton.
SNI-7656  2012.  (2012). Tata  Cara  Pemilihan Campuran Untuk Beton Normal, Beton Berat dan Beton Massa.
SNI-2847-2019.  (2019). Persyaratan  Beton Struktural  Untuk  Bangunan  Gedung dan Penjelasan.
Yudo,  H  &  Jatmiko,  S.  (2008). Analisa  Teknis Kekuatan  Mekanis  Material  Komposit Berpenguat Serat Ampas Tebu (Baggase)  Ditinjau  Dari  Kekuatan Tarik  dan  Impak. Program  Studi Teknik  Perkapalan,  Fakultas  Teknik
Universitas Diponegoro .